verschiedener Silber Modifikationen. 
9 
versetzt mit Ammoniak, bis der entstehende Niederschlag 
beim Umrühren fast vollständig verschwindet,, filtriert und 
verdünnt die Lösung auf 500 ccm. 2) 1 g Silbernitrat wird 
in etwas Wasser gelöst und in */ g 1 siedendes Wasser ein¬ 
gegossen. Dazu setzt man 0,83 g Seignettesalz und lässt die 
Mischung kurze Zeit sieden, bis der entstandene Nieder¬ 
schlag grau aussieht. Die Lösung wird heiss filtriert. Die 
Lösungen halten sich im Dunkeln mehrere Monate. Die gut 
(mit Salpetersäure, Ätzkali, Alkohol) gereinigte Glasfläche 
wird in einem Gefäss mit einer einige mm hohen Schicht 
aus gleichen Raumteilcn beider Lösungen bedeckt. Noch 
bequemer ist es, wie ich gefunden habe, die Glasplatte genau 
horizontal hinzulegen und soviel wie möglich Versilberungs¬ 
flüssigkeit darauf zu giessen, sodass dieselbe durch einen 
kapillaren Rand, der sich bildet, am Abfliessen verhindert wird. 
Bei der Petitjeanschen Methode lässt sich dies Verfahren 
ebenfalls anwenden. Nach einer Stunde ist die Reduktion 
beendigt; die Platte wird abgespült, und das Verfahren kann 
wiederholt werden, wenn man dickere Spiegel haben will. 
Nach dem Trocknen kann man die Silberfläche vorsichtig 
mit dem Ballen der Hand polieren. Zum Schutz kann das 
Silber mit einem Lack oder Firnis überzogen werden oder 
bei dickeren Spiegeln galvanoplastisch mit Kupfer. Man kann 
auch eine zweite Glasplatte auf die Rückseite des Spiegels 
legen und an den Rändern festkitten A ). Die Vorzüge des 
Böttgersehen Verfahrens bestehen vor allem darin, dass die 
Lösungen nicht kompliciert zusammengesetzt sind, sich leicht 
und sicher herstellen lassen, was bei keiner anderen Methode 
in dem Grade der Fall ist. Ferner erhält man sehr schöne 
Spiegel nach dieser Methode. 
Erwähnenswert ist noch die Arbeit von H. Vogel: * 1 2 ) 
„Über die Zustände, in denen das Silber bei der Reduktion 
Journ. 140, p. 204; 1856 mit, dass er gesehen habe, wie Prof. Böttger 
schon vor längerer Zeit sehr schöne Spiegel in der Kälte veriertigt hat. 
Das Kezept selber ist jedenfalls in Böttgers Polytechnischem Notizblatt 
veröffentlicht. 
1) A. Oberbeck, Wied. Ann. 4G, p. 267; 1892. 
2) H. Vogel. Monatsber. der Berl. Akad. f. 1862 und Pogg. Ann. 
117, p. 316-341; 1862. 
